# True Stress - True Strain Curve: Part Four

Sumário:

This article describes strain-hardening exponent and strength coefficient, materials constants which are used in calculations for stress-strain behaviour in work hardening, and their application in some of the most commonly used formulas, such as Ludwig equation.

The flow curve of many metals in the region of uniform plastic deformation can be expressed by the simple power curve relation

 (10)

where n is the strain-hardening exponent and K is the strength coefficient. A log-log plot of true stress and true strain up to maximum load will result in a straight-line if Eq. (10) is satisfied by the data (Fig. 1).

The linear slope of this line is n and K is the true stress at e = 1.0 (corresponds to q = 0.63). The strain-hardening exponent may have values from n = 0 (perfectly plastic solid) to n = 1 (elastic solid), see Fig. 2. For most metals n has values between 0.10 and 0.50, see Table 1.

It is important to note that the rate of strain hardening ds /de, is not identical with the strain-hardening exponent. From the definition of n

or

 (11)

Figure 2. Log/log plot of true stress-strain curve

Figure 3. Various forms of power curve s=K* e n

Table 1. Values for n and K for metals at room temperature

 Metal Condition n K, psi 0,05% C steel Annealed 0,26 77000 SAE 4340 steel Annealed 0,15 93000 0,60% C steel Quenched and tempered 1000oF 0,10 228000 0,60% C steel Quenched and tempered 1300oF 0,19 178000 Copper Annealed 0,54 46400 70/30 brass Annealed 0,49 130000

There is nothing basic about Eq. (10) and deviations from this relationship frequently are observed, often at low strains (10-3) or high strains (1,0).

One common type of deviation is for a log-log plot of Eq. (10) to result in two straight lines with different slopes. Sometimes data which do not plot according to Eq. (10) will yield a straight line according to the relationship

 (12)

Datsko has shown how e0, can be considered to be the amount of strain hardening that the material received prior to the tension test.

Another common variation on Eq. (10) is the Ludwig equation

 (13)

where s0 is the yield stress and K and n are the same constants as in Eq. (10). This equation may be more satisfying than Eq. (10) since the latter implies that at zero true strain the stress is zero.

Morrison has shown that s0 can be obtained from the intercept of the strain-hardening point of the stress-strain curve and the elastic modulus line by

The true-stress-true-strain curve of metals such as austenitic stainless steel, which deviate markedly from Eq. (10) at low strains, can be expressed by

where eK is approximately equal to the proportional limit and n1 is the slope of the deviation of stress from Eq. (10) plotted against e. Still other expressions for the flow curve have been discussed in the literature.

The true strain term in Eqs.(10) to (13) properly should be the plastic strain

ep= etotal- eE= etotal- s/E

## Procurar conhecimento básico

Colocar uma frase para procurar por:

 Procurar por Texto completo Palavras chaves Títulos Resumo

 Este artigo pertence a uma série de artigos. Você pode clicar nos links abaixo para ler mais sobre este tema.

A Total Materia Extended Range inclui uma coleção única de curvas tensão-deformação e diagramas para os cálculos na faixa de plástico para milhares de ligas de metal, tratamentos térmicos e temperaturas de trabalho. Curvas tensão verdadeira e engenharia são dadas para várias taxas de deformação quando aplicável.

Encontrar um gráfico de tensão-deformação no banco de dados é simples e leva apenas alguns segundos.

Digite o material de interesse no campo de pesquisa rápida. Você pode, opcionalmente, limitar a sua pesquisa, especificando o país / padrão de escolha no campo designado e então, clique em Pesquisar.

Depois de selecionar o material de seu interesse, clique no link diagramas de tensão-deformação para visualizar os dados para o material selecionado. O número de disponíveis diagramas de tensão-deformação é exibido entre parênteses ao lado do link.

Porque as curvas tensão-deformação da Total Materia são neutras em especificações padrão, pode rever tensão-diagramas, clicando no link apropriado para qualquer um dos subgrupos.

Além das curvas de tensão-deformação a diferentes temperaturas, o stress e os dados de deformação são dadas em um formato tabular que é conveniente para a cópia para, por exemplo, um software CAE.

É também possível ver curvas tensão-deformação e dados para outras temperaturas de trabalho.

Para isso, basta inserir uma nova temperatura no 'Enter temperatura' campo dentro do intervalo definido.

Após clicar no botão Calcular, uma nova curva é plotada e valores na tabela agora correspondem com a temperatura que você definiu. Veja o exemplo abaixo de 250°C.

Para você é uma oportunidade de fazer um test drive na Total Materia, nós convidamos você a participar de uma comunidade de mais de 150.000 usuários registrados através da Total Materia Free Trial.